Methode. 
Die Bestimmung des Brechungsexponenten wurde mit einem 
Pulfrich’schen Refraktometer aus der Fabrik von Zeiss - Jena 
ausgeführt. 
Einige zunächst mit dem Abbe’schen Refraktometer angestellte 
Untersuchungen ergaben eine Ungenauigkeit von ca. 2 Einheiten 
in der 4. Dezimale, die dadurch hervorgerufen wurde, dass die 
Lösung nach der Berührung sofort die Temperatur des Apparates 
annahm, die weder genügend bekannt war, noch hinreichend lange 
konstant gehalten werden konnte. 
Für den vorliegenden Zweck musste deshalb der Apparat 
von Pulfrich gewählt werden, bei dem durch einen fliessenden 
Wasserstrom eine Temperaturschwankung verhindert werden kann. 
Die Differenzen gegen die Normaltemperatur von 18 0 betrugen nie 
mehr als 0.05°, eine Abweichung, die nach den angestellten Ver¬ 
suchen keinen Einfluss auf die 5. Dezimale des Brechungs¬ 
exponenten hatte. 
Bestimmung des Brechungsexponenten. 
Bei dem Pulfrich’schen Refraktometer beobachtet man be¬ 
kanntlich den Winkel, den ein Strahl mit seiner ursprünglichen 
Richtung bildet, nachdem er aus der Lösung streifend in einen 
Glaswürfel eingetreten und aus diesem durch eine angrenzende 
Fläche wieder in Luft ausgetreten ist. Der Brechungsexponent n 
ergibt sich dann nach einer einfachen geometrischen Ueberlegung 
nach der Formel n = }/N 2 — sin 2 i, wo N den Brechungsexponenten des 
benutzten Würfels und i den abgelesenen Winkel bedeutet. Eine 
dem Apparate beigegebene Tabelle gab zu jedem i das zu¬ 
gehörige n. 
